# Einsatzstahl

Zu den Einsatzstählen gehören die unlegierten und niedriglegierten Stähle. Sie haben einen Kohlenstoffgehalt von 0,10 % bis 0,20 %. Da Einsatzstähle zu wenig Kohlenstoff aufweisen, um beim martensitischen Härten nennenswerte Festigkeitssteigerungen zu erzeugen, werden diese in eine kohlenstoffhaltige Atmosphäre „eingesetzt“ (Einsatzhärten) und hierzu auf Temperaturen zwischen 880 °C und 1050 °C erhitzt („geglüht“). Das kohlenstoffhaltige Mittel wird in einem festen, flüssigen oder gasförmigen Aggregatzustand zugesetzt. Bei den hohen Temperaturen diffundiert der Kohlenstoff von außen in die Randschicht des Stahls ein (je nach Aufkohlungsmittel 0,1–0,3 mm je Stunde, stark abhängig von der Temperatur) und erhöht den Kohlenstoffanteil der Randschicht auf etwa 0,8 %, so dass die Härtung an der Oberfläche des Bauteils effektiver wird als im Inneren. Das Ergebnis ist ein Bauteil, das im Inneren eine hohe Zähigkeit und auf der Oberfläche erheblich größere Härte und somit eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufweist.
Anwendung findet Einsatzstahl unter anderem bei Zahnrädern, Wellen und Bolzen.

## Normung
### Weltweite Normung (aktuell)

ISO 683-3 Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, legierte Stähle und Automatenstähle - Teil 3: Einsatzstähle
Die Einteilung der Stahlsorten erfolgt nach ISO 4948-1 und 4948-2. Die Stahlsorten C10E, C10R, C15E, C15R, C16E, C16R und 22Mn6 sind unlegierte Edelstähle. Alle anderen Stahlsorten in diesem Teil der ISO 683 sind legierte Edelstähle.
nach Tabelle 3 und Anhang B Tabelle B.1 (ISO 683-3:2016)
Bezeichnung der Stähle in diesem Teil der ISO 683 und vergleichbarer Sorten in anderen Bezeichnungssystemen :
| Stahlbezeichnung nach$^a$ |||||||||||
| ISO-Kurzname | ISO-Werkstoffnummer | ASTM / UNS$^b$ | ASTM / UNS$^b$ | EN 10084:2008$^c$ | EN 10084:2008$^c$ | EN 10084:2008$^c$ | JIS G 4052$^d$ | JIS G 4052$^d$ | GB / T 5216$^e$ | GB / T 5216$^e$ |
| ISO-Kurzname | ISO-Werkstoffnummer | | i/n/w$^f$ | | | i/n/w$^f$ | | i/n/w$^f$ | | i/n/w$^f$ |
| unlegierte Stähle |||||||||||
| C10E | - | - | - | C10E | 1.1121 | n | S10C | n | - | - |
| C10R | - | - | - | C10R | 1.1207 | n | - | - | - | - |
| C15E | - | - | - | C15E | 1.1141 | n | S15C | n | - | - |
| C15R | - | - | - | C15R | 1.1140 | n | - | - | - | - |
| C16E | - | - | - | C16E | 1.1148 | n | - | - | - | - |
| C16R | - | - | - | C16R | 1.1208 | n | - | - | - | - |
| 22Mn6 | - | - | - | - | - | - | SMn420 | n | - | - |
| legierte Stähle |||||||||||
| 17Cr3 | - | - | - | 17Cr3 | 1.7016 | i | - | - | 15CrH | n |
| 17CrS3 | - | - | - | 17CrS3 | 1.7014 | i | - | - | - | - |
| 20Cr4 | - | - | - | - | - | - | SCr420 / SCr420H | n | 20CrH | i |
| 20CrS4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28Cr4 | - | - | - | 28Cr4 | 1.7030 | i | - | - | 28CrH | i |
| 28CrS4 | - | - | - | 28CrS4 | 1.7036 | i | - | - | - | - |
| 16MnCr5 | - | - | - | 16MnCr5 | 1.7131 | n | - | - | 16CrMnH | i |
| 16MnCrS5 | - | - | - | 16MnCrS5 | 1.7139 | n | - | - | - | - |
| 16MnCrB5 | - | - | - | 16MnCrB5 | 1.7160 | i | - | - | 15CrMnBH | n |
| 20MnCr5 | - | - | - | 20MnCr5 | 1.7147 | n | - | - | 20CrMnH | i |
| 20MnCrS5 | - | - | - | 20MnCrS5 | 1.7149 | n | - | - | - | - |
| 18CrMo4 | - | - | - | 18CrMo4 | 1.7243 | n | SCM418 / SCM418H | n | 20CrMoH | n |
| 18CrMoS4 | - | - | - | 18CrMoS4 | 1.7244 | n | - | - | - | - |
| 24CrMo4 | - | - | - | - | - | - | SCM425 / SCM425H | n | - | - |
| 24CrMoS4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22CrMoS3-5 | - | - | - | 22CrMoS3-5 | 1.7333 | i | - | - | 22CrMoH | |
| 20MoCr4 | - | - | - | 20MoCr4 | 1.7321 | i | - | - | - | - |
| 20MoCrS4 | - | - | - | 20MoCrS4 | 1.7323 | i | - | - | - | - |
| 16NiCr4 | - | - | - | 16NiCr4 | 1.5714 | i | - | - | - | - |
| 16NiCrS4 | - | - | - | 16NiCrS4 | 1.5715 | i | - | - | - | - |
| 18NiCr5-4 | - | - | - | 18NiCr5-4 | 1.5810 | i | - | - | - | - |
| 17CrNi6-6 | - | - | - | 17CrNi6-6 | 1.5918 | i | - | - | 17Cr2Ni2H | i |
| 15NiCr13 | - | - | - | 15NiCr13 | 1.5752 | n | SNC815 / SNC815H | n | - | - |
| 20NiCrMo2-2 | - | - | - | 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | n | SNCM220 / SNCM220H | n | 20CrNiMoH | i |
| 20NiCrMoS2-2 | - | - | - | 20NiCrMoS2-2 | 1.6526 | n | - | - | - | - |
| 17NiCrMo6-4 | - | - | - | 17NiCrMo6-4 | 1.6566 | n | - | - | - | - |
| 18CrNiMo7-6 | - | - | - | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | n | - | - | 18Cr2Ni2MoH | i |
| $^a$ Quellen siehe Literaturhinweise $^b$ US-Stähle aufgeführt in ASTM X und in UNS - falls die Stahlnummer in Klammern angegeben ist, hat der Stahl nur eine UNS-Nummer. $^c$ Europäischer Stahl nach EN 10084:2008 und in der „Stahl-Eisen-Liste“; falls die Stahlnummer in Klammern angegeben ist, ist der Stahl nur in der „Stahl-Eisen-Liste“ geführt. $^d$ Japanische Industrienorm. $^e$ Chinesische nationale Norm. $^f$ i = identische Stahlsorte zur ISO-Sorte; n = Stahl mit sehr ähnlicher Zusammensetzung, aber nicht identisch; w = ähnliche Zusammensetzung |||||||||||
* unlegierte Stähle „...E“: Massenanteil Schwefel max. 0,035 %, unlegierte Stähle „...R“: Massenanteil Schwefel 0,020 % bis 0,040 %
* legierte Stähle ohne „S“ im Kurznamen: Massenanteil Schwefel max. 0,035 %, legierte Stähle „...S..“: Massenanteil Schwefel 0,020 % bis 0,040 %
* Wärmebehandlungszustand nach Tabelle 1: unbehandelt „+U“, behandelt auf Scherbarkeit „+S“, weichgeglüht „+A“, behandelt auf Härtespanne „+TH“, behandelt auf Ferrit-Perlit-Gefüge „+FP“, normalgeglüht „+N“
* Oberflächenausführung nach Tabelle 2: warmgeformt „+HW“, gebeizt „+PI“, gestrahlt „+BC“, vorbearbeitet „+RM“
* Anforderungen an die Härtbarkeit nach Tabellen 5 und 6: „+H“, „+HH“, „+HL“

#### Frühere Ausgaben

* 2019-01
* 2016-07
* 2014-11

### Europäische Normung (zurückgezogen)

EN 10084 Einsatzstähle Technische Lieferbedingungen
Entsprechend EN 10020 handelt es sich bei den in dieser Europäischen Norm enthaltenen Stählen um Edelstähle.
nach Tabelle 3 und Anhang D Tabelle D.1
Vergleich der Stahlsorten nach dieser Europäischen Norm mit ISO 683-11:1987 und mit früher national genormten Stahlsorten :
| EN 10084 | EN 10084 | ISO 683-11:1987 | Deutschland | Deutschland | Finnland | Frankreich | Italien | Spanien | Schweden | Vereinigtes Königreich |
| Kurzname | Werkstoffnummer | ISO 683-11:1987 | Kurzname | Werkstoffnummer | | | | | | |
| C10E | 1.1121 | C10 | Ck10 | 1.1121 | - | XC10 | C10 | C10k | - | 045M10 |
| C10R | 1.1207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C15E | 1.1141 | C15E4 | Ck15 | 1.1141 | 505 | - | C15 | C16k | - | - |
| C15R | 1.1140 | C15M2 | Cm15 | 1.1140 | - | - | - | C16k-1 | SS1370 | - |
| C16E | 1.1148 | C16E4 | - | - | - | XC1 8 | - | - | - | 080M15 |
| C16R | 1.1208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17Cr3 | 1.7016 | - | 17Cr3 | 1.7016 | - | - | - | - | - | 527M17 |
| 17CrS3 | 1.7014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28Cr4 | 1.7030 | - | 28Cr4 | 1.7030 | - | - | - | - | - | - |
| 28CrS4 | 1.7036 | - | 28CrS4 | 1.7036 | - | - | - | - | - | - |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 1.7131 | - | 16MC5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | - | 590M17 |
| 16MnCrS5 | 1.7139 | 16MnCrS5 | 16MnCrS5 | 1.7139 | - | - | - | 16MnCr5-1 | SS2127 | - |
| 16MnCrB5 | 1.7160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20MnCr5 | 1.7147 | 20MnCr5 | 20MnCr5 | 1.7147 | 510 | 20MC5 | 20MnCr5 | - | - | - |
| 20MnCrS5 | 1.7149 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7149 | - | - | - | - | - | - |
| 18CrMo4 | 1.7243 | 18CrMo4 | - | - | - | 18CD4 | 18CrMo4 | 18CrMo4 | - | 708M20 |
| 18CrMoS4 | 1.7244 | 18CrMoS4 | - | - | - | - | - | 18CrMo4-1 | - | - |
| 22CrMoS3-5 | 1.7333 | - | 22CrMoS3 5 | 1.7133 | - | - | - | - | - | - |
| 20MoCr3 | 1.7320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20MoCrS3 | 1.7319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20MoCr4 | 1.7121 | - | 20MoCr4 | 1.7321 | - | - | - | 20MoCr5 | - | - |
| 20MoCrS4 | 1.7123 | - | 20M0CrS4 | 1.7323 | - | - | - | 20MoCr5-1 | - | - |
| 16NiCr4 | 1.5714 | - | - | - | - | - | 16CrNi4 | - | - | 637M17 |
| 16NiCrS4 | 1.5715 | - | - | - | - | - | 16CrNiS4 | - | SS2511 | - |
| 10NiCr5-4 | 1.5805 | - | - | - | - | 10NC6 | - | - | - | - |
| 18NiCr5-4 | 1.5810 | - | - | - | - | 20NC6 | - | - | - | - |
| 17CrNi6-6 | 1.5918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15NiCr13 | 1.5752 | 15NiCr13 | - | - | - | - | - | - | - | (655M13) |
| 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | 20NiCrMo2 | 21NiCrMo2 | 1.6523 | 506 | 20NCD2 | 20NiCrMo2 | 20NiCrMo2 | - | 805M20 |
| 20NiCrMoS2-2 | 1.6526 | 20NiCrMoS2 | 21NiCrMoS2 | 1.6526 | - | - | 20NiCrMoS2 | 20NiCrMo2-1 | SS2506 | - |
| 17NiCrMo6-4 | 1.6566 | 17NiCrMo6 | - | - | - | 18NCD6 | 18NiCrMo5 | - | S2523 | 815M7 |
| 17NiCrMoS6-4 | 1.6569 | - | - | - | - | - | 18NiCrMoS5 | - | - | - |
| 20NiCrMoS6-4 | 1.6571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | 18CrNiMo7 | 17CrNiMo6 | 1.6587 | 511 | - | - | - | - | - |
| 14NiCrMo13-4 | 1.6657 | - | - | - | - | - | 16NiCrMo12 | - | - | - |
| 20NiCrMo13-4 | 1.6660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Wärmebehandlungszustand nach Tabelle 1: unbehandelt "+U", behandelt auf Scherbarkeit "+S", weichgeglüht "+A", behandelt auf Härtespanne "+TH", behandelt auf Ferrit-Perlit-Gefüge und Härtespanne "+FP", normalgeglüht "+N"
* Oberflächenausführung nach Tabelle 2: warmgeformt "+HW", unverformter Strangguss "+CC", warmgeformt und gebeizt "+PI", warmgeformt und gestrahlt "+BC", warmgeformt und vorbearbeitet "+RM"

#### Frühere Ausgaben

* 1998: Stahlsorte 20NiCrMo13-4 hinzu

### Nationale Normung (zurückgezogen)

DIN 17210 Einsatzstähle - Technische Lieferbedingungen (1986-09)
nach Tabelle 2 und Anhang B
Gegenüberstellung von Einsatzstählen :
| DIN 17210 | DIN 17210 | EURONORM 84-70 | EURONORM 84-70 | ISO/DIS 683/11 | ISO/DIS 683/11 |
| Kurzname | Werkstoffnummer | Kurzname | $^1$) | Kurzname | $^1$) |
| C 10 | 1.0301 | - | | - | |
| C 10 Pb | 1.0302 | - | | - | |
| Ck 10 | 1.1121 | 2 C10 | ● | C 10 | ● |
| | | 3 C 10 | | | |
| C 15 | 1.0401 | - | | - | |
| C 15 Pb | 1.0403 | - | | - | |
| Ck 15 | 1.1141 | 2 C15 | ● | C 15 E4 | ● |
| Cm 15 | 1.1140 | 3 C 15 | ● | C 15 M2 | ● |
| 17 Cr 3 | 1.7016 | - | | - | |
| | | 15 Cr 2 | | | |
| 20 Cr 4 | 1.7027 | | | 20 Cr 4 | ● |
| 20 CrS 4 | 1.7028 | | | 20 CrS 4 | ● |
| 16 MnCr 5 | 1.7131 | 16 MnCr 5 | ● | 16 MnCr 5 | ● |
| 16 MnCrS 5 | 1.7139 | - | | 16 MnCrS 5 | ○ |
| 20 MnCr 5 | 1.7147 | - | | 20 MnCr 5 | ● |
| 20 MnCrS 5 | 1.7149 | - | | 20 MnCrS 5 | ○ |
| | | 18 CrMo 4 | | 18 CrMo 4 | |
| | | - | | 18 CrMoS 4 | |
| 20 MoCr 4 | 1.7321 | 20 MoCr 4 | ○ | - | |
| 20 MoCrS 4 | 1.7323 | - | | - | |
| 22 CrMoS 3 5 | 1.7333 | - | | - | |
| | | 15 NiCr 6 | | - | |
| 15 CrNi 6 | 1.5919 | 14 CrNi 6 | ○ | - | |
| | | 13 NiCr 12 | | 15 NiCr 13 | |
| 21 NiCrMo 2 | 1.6523 | 20 NiCrMo 2 | ○ | 20 NiCrMo 2 | ● |
| 21 NiCrMoS 2 | 1.6526 | | | 20 NiCrMoS 2 | ○ |
| | | 17 NiCrMo 5 | | 17 NiCrMo 6 | |
| 17 CrNiMo 6 | 1.6587 | 17 CrNiMo 7 | ● | 18 CrNiMo 7 | ● |
| | | 14 NiCrMo 13 | | - | |
| $^{1)}$ In dieser Spalte ist der Grad der Übereinstimmung in der chemischen Zusammensetzung nach dieser Norm einerseits und der Stähle nach den internationalen andererseits gekennzeichnet. Es bedeutet: ● geringfügige Abweichungen; ○ nicht unwesentliche Abweichungen ||||||
* Stähle „C...“: Massenanteil Phosphor max. 0,045 %, Schwefel max. 0,045 %, Stähle „Ck...“: Massenanteil Phosphor max. 0,035, Schwefel max. 0,035 %, Stähle „Cm...“: Massenanteil Phosphor max. 0,035 %, Schwefel 0,020 % bis 0,035 %
* Wärmebehandlungszustand nach Tabelle 1: unbehandelt „U“, behandelt auf Scherbarkeit „C“, weichgeglüht „G“, behandelt auf Festigkeit „BF“, behandelt auf Ferrit-Perlit-Gefüge „BG“
* Anforderungen an die Härtbarkeit nach Tabelle 4: „HH“, „HL“

#### Frühere Ausgaben

* 1951-12
* 1959-01
* 1969-12: gestrichen 15 Cr 3 (1.7015), 25 MoCr 4 (1.7325), 25 MoCrS 4 (1.7326) und 18 CrNi 8 (1.5920); neu aufgenommen 17 Cr 3 (1.7016), 20 Cr 4 (1.7027), 20 CrS 4 (1.7028), 22 CrMoS 3 5 (1.7333), 21 NiCrMo 2 (1.6523), 21 NiCrMoS 2 (1.6526), C 10 Pb (1.0302) und C 15 Pb (1.0403)

## Zerspanbarkeit

Siehe Zerspanbarkeit von Stahl.

## Beispiele für Einsatzstähle

* C15E: unlegierter Stahl 0,15 % C; weichgeglüht (nur an der überholten Normbezeichnung „Ck 15 G“ erkennbar); unlegiert
* 20MnCr5 (EC100)
* 17CrNiMo6
* 16MnCr5 (Euronorm: EC80)
* 15CrNi6
* C10 unlegierter Einsatzstahl mit 0,1 % Kohlenstoff